— 477 — 



a quello dato da Carnelley (') (801°) giace il punto di fusione del fluoruro di 

 litio, da me trovato a 840°. Come appare dalla figura 1*, questi due sali 

 sono completamente miscibili allo stato liquido, e danno soluzioni solide, 

 in rapporti assai ristretti. 



La curva di cristallizzazione primaria discende dal punto di solidifica- 

 zione del fluoruro di litio sino ad un eutettico alla temperatura di 430°, 

 e risale poi lentamente al punto di fusione dell' idrato di litio. Sulle curve 

 di raffreddamento si nota in modo evidente l'arresto eutettico per tutte le 

 miscele da 5 a 85 mol. °/ circa di Li OH . Queste percentuali molecolari 

 possono quindi essere assunte come i limiti di miscibilità, allo stato solido, 

 dei due sali, la cui miscela eutettica presenta il massimo di durata a 80 

 mol. % di Li OH . 



Tabella I. 



Mol. % 

 LiOH 



Mol. °/o 

 LiFl 



Peso °/ 

 LiOH 



Peso % 

 LiFl 



Temperature 

 cristallizzazione 

 primaria 



Temperature 

 fine 



cristallizzazioni 



Temperature 

 arresto 

 eutettico 



Durate 

 in secondi 



0.00 



100 00 



0.00 



100.00 



840 









2.50 



97.00 



2.32 



97.68 



835 



740 







5.00 



95 00 



4.64 



95.36 



820 





420 



10 



10.00 



90.00 



9.30 



90.70 



810 





420 



20 



20.00 



80.00 



18.80 



81.20 



770 





420 



25 



25.00 



75.00 



23.50 



76.50 



750 





425 



30 



30.00 



70.00 



28.40 



71.60 



735 





425 



45 



35.00 



65.00 



33.20 



66 80 



710 





430 



60 



40.00 



60.00 



38.10 



61.90 



695 





430 



70 



45.00 



55.00 



43.20 



56.80 



665 





430 



80 



50.00 



50.00 



47.90 



52.10 



635 





430 



90 



55.00 



45.00 



53.00 



47.00 



605 





430 



100 



60.00 



40.00 



58.00 



42.00 



555 





430 



105 



65.00 



35.00 



63 88 



36.12 



520 





430 



115 



70.00 



30.00 



68 30 



31.70 



495 





430 



125 



75.00 



25.00 



73.40 



26.60 



460 





430 



140 



80.00 



20.00 



78.60 



21.20 



430 





430 



160 



85.00 



15.00 



83.90 



16.10 



435 





430 



90 



90.00 



10.00 



89.20 



10.80 



445 





430 



10 



95.00 



5.00 



94.60 



5.40 



455 



445 







100.00 



0.00 



100.00 



0.00 



462 









Per alcune miscele, che dànno luogo a formazione di cristalli misti, si 

 potè cogliere in modo preciso la fine della cristallizzazione. (Ved. fig. 1 

 e tab. 1). 



Sistema Li OH-Li CI . 



Il punto di fusione del cloruro di litio, da me trovato, giace a 605°, ed 

 è in buon accordo quindi con quello degli altri sperimentatori [Guntz ( 2 ) 

 (600°), Huttner e Tammann ( 3 ) (600°), Zemczuzny e Rambach ( 4 ) (614°)]. 



(') Journ. of chem. soc, 33, 281 (1878). 



H Compt. remi., 117, 732 (1893). 



( 3 ) Rendiconti Accad. Lincei, 22, 1° sem., 631 (1913). 



( 4 ) Zeitschr. anorg. Chem., 65, 403 1910). 



Rendiconti. 1915, Voi. XXIV, 2° Sem. 



63 



